, 
443 OBSERVATIONS SUR LA PHYSIQUE; 
& du feu qui pénètre à-travers les pores du verre, & qui fe combine 
avec le métal ; ils’enfuit que fi, après avoir introduit dans un vaiffeau 
de verre une quantité connue de métal, & l'avoir fcellé hermétique 
ment , on en détermine exaétement le poids ; qu’on procède enfuite à la 
calcination par le feu des charbons, comme l’a fait Boyle ; enfin , qu'on 
repèle le mème vaiffeau après la calcination , & avant de l'ouvrir, fon 
poids doit fe trouver augmenté de route la quantité de marière du feu 
qui s’eft introduit pendant la calcination. 
Si , au-contraire, me fuis-je ditencore , l'augmentation de poids de la 
chaux métallique n’eft point due à l'introduction de la matière du feu , 
mais à la combinaifon , à la fixation de l’air , ou d’une matière quelcon- 
que contenue dans la capacité du vaifleau , il s'enfuir évidemment que 
le vaifleau ne doit point être plus pefant après la calcination qu'aupara- 
yant ; il doit feulement fetrouvêr en partie vuide d'air; & ce n’eft qu'au 
moment où la portion d’air manquant fera rentrée , que l'augmentation 
de poids du vaifleau devra avoir lieu. 
D'après ces réflexions , j'ai coulé d’une part en petits lingots une quan- 
tité fuffifante de plomb & d’érain, j'ai préparé de l’autre un certain 
nombre de cornues de verre blanc de différentes capacités: j'ai introduit 
dans chacune d’eiles huit onces de plomb ou d’érain, puis jeles ai fcel- 
lées hermériquement à la lampe d’Emailleur ; & j'en ai déterminé le 
oids à l’aide d’une balance qui , chargée detrois ou quatre livres, tré- 
buchoit fenfiblement à moins d’un grain. 
Tout étant ainf difpofé , j'ai préfenté les cornues fur un fourneau 
rempli de charbons ardens , ayant foin de les échauffer lentement , & de 
les tenir toujours à quelque diftance des charbons , pour éviter les frac- 
tures; enfin, j'ai entrecenu le plomb & l’érain en parfaite fufion pendant 
deux heures dans chacune des cornues : & voici ce que j'ai eu lieu 
d’obferver. 
Premièrement , le plomb ou l’érain dans toutes, a commencé par fe 
couvrir d’une pellicule terne : infenfiblement , une portion du métal s’eft 
convertie en une poudre grife-jaunâtre pour l’érain , cendrée pour le 
plomb, laquelle , au-lieu de nager fur le métal en fufon, s’eft précipitée 
au fond. La quantité de cette poudre a augmenté peu-à-peu pendant une 
heure environ; à compter de ce terme, la calcination a entièrement ceflé 
d’avoir lieu , & la furface du métal qui étoit terne auparavant, a repris 
prefque tout fon brillant métallique. 
Secondement , la quantité de poudre grife ou de chaux, a été conftam- 
ment plus confidérable dans les grandes cornues que dans les petites, 
fans que cependant les quantités aient été proportionnelles à la capa- 
cité des cornues. 
Troilièmement , dans routes les expériences , les cornues pefées avec 
Ja plus fcrupuleafe attention avant & après la calcinarion & le refroidif- 
fement, 
